E-mail addres: (a) rahmafauza098@gmail.com; (b) reip65@yahoo.com; (c) yanti.yulianti@fmipa.unila.ac.id

## Efek NaOH pada Pembentukan Nano ZnO Metode Hidrotermal
Rahma Fauza (a)* , Posman Manurung (b) , dan Yanti Yulianti (c)
Jurusan Fisika, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 35141
Article Information Abstract Article history: Received July 2, 2021 Received in revised form
July 20, 2021 Accepted August 29 th , 2021 Keywords: ZnO, NaOH, Hidrotermal Hydrothermal  methods  have  been  developed  for  the  manufacture  of  ZnO.  This study aims  to find out the effects of variation on the chemical composition  and structure of nanoZnO, the nanoZnO phase formed and the nanoZnO particle size formed.  The  NaOH  variation  used  is  1;  2;  3;  and  4  grams.  The  characteristics used are X-Ray Diffactions (XRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM). The XRD  characterization  results  show  that  the  diffraction  peaks  correspond  to standard  databases  and  show  wurtzite  phases  with  hexagon  structures.  The results  of  SEM  characterization  showed  that  the  mean  measurement  of  ZnO particles and the error value in the 1 gram variation was 67 ± 3 nm, while the 3 gram variation was 76 ± 6 nm. Informasi Artikel

## Abstrak
Proses artikel: Diterima 2 Juli 2021 Diterima dan direvisi dari 20 Juli 2021 Accepted 29 Agustus 2021 Kata kunci: ZnO, NaOH, Hidrotermal Telah  dilakukan  pembuatan  ZnO  dengan  metode  hidrotermal.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  terhadap  komposisi  kimia  dan struktur nanoZnO, fasa nanoZnO yang terbentuk dan ukuran partikel nanoZnO yang  terbentuk.  Variasi  NaOH  yang  digunakan  adalah  1;  2;  3;  dan  4  gram.
Karakterisasi  yang  digunakan  ialah  Difraksi  Sinar-X  (XRD)  dan  Scanning Electron  Microscopy  (SEM).  Hasil  karakterisasi  XRD  menunjukkan  bahwa puncak-puncak  difraksi  sesuai  dengan  pangkalan  data  standar  dan menunjukkan  fasa  wurtzite  dengan  struktur  heksagonal.  Hasil  karakterisasi SEM  menunjukkan  bahwa  ukuran  rata-rata  partikel  ZnO  dan  nilai  eror  pada variasi 1 gram adalah 67 ± 3 nm, sedangkan pada variasi 3 gram adalah 76 ± 6 nm.

## 1. Pendahuluan
Nanoteknologi memiliki definisi sebagai teknologi pada benda berskala nanometer (nm) dalam dimensi kisaran 1-100 nm. Kata nano berasal dari bahasa Yunani “ nanos ” yang mempunyai arti ukuran mini (Lauterwasser, 2006). Salah  satu  perkembangan  nanoteknologi  yang  cukup  luas  dikenal  dalam  dunia  sains  yaitu  nanomaterial. Nanomaterial  memiliki  beberapa  jenis  salah  satunya  adalah  serbuk  nano  (Council,  2007)  seperti  nanosilika, nanotitania, nanoalumina nano-ZnO, nano-Cu dan nano-Pb (Zhai et al., 2017).
Penelitian  tentang  nanomaterial  dengan  menggunakan  bahan  semikonduktor  oksida  logam  telah  banyak dilakukan, salah satunya adalah nano ZnO (Ui, 2011). Nano ZnO banyak diaplikasikan dan dikembangkan karena memiliki  sifat  fotokatalitik,  elektrik,  optik  (Hong  et  al.,  2008),  sel  surya,  sensor  gas,  kosmetik  (Lee  et  al.,  2008), antibakteri dan antijamur (Khan, et al., 2014). Selain itu, keistimewaan ZnO ini memiliki material semikonduktor dengan celah pita bar sebesar 3,37eV dan energi eksitasi sebesar 60 MeV (Zhang et al., 2007).
Material  ZnO  memiliki  ukuran  dan  morfologi  yang  bergantung  pada  sifat  fisik  dan  kimia.  Nanokawat  dan nanobatang termasuk dalam macam-macam nanopartikel ZnO, dengan nanopartikel tersebut merupakan material penting  dalam  skala  nanometer  (nm)  biasa  digunakan  untuk  peralatan  elektronik,  zat  aditif  pada  cat,  material keramik  dan  katalis  ( Anonymous ,  n.d.).  Umumnya  struktur  ZnO  yang  dihasilkan  adalah  struktur  heksagonal wurtzite namun ternyata masih ada lagi struktur zinc blende dan rock salt (Dengyuan, H. and Xiaoping, 2005). Dalam penelitian ini bahan awal yang digunakan adalah zink nitrat karena memiliki harga yang relatif murah dan bahan bersifat tidak beracun (Darajat et al., 2015). Banyak cara untuk menghasilkan material nano ZnO seperti sintesis metode kimiawi basah, solid state , pengendapan, hidrotermal, dan solvotermal (Lee et al., 2008). Di antara metode-metode tersebut, metode hidrotermal yang dipilih karena dapat menghasilkan kristalinitas yang tinggi dan dapat  dibuat pada suhu yang rendah. Pertumbuhan kristal terjadi didalam  alat yang terdiri dari

## JOURNAL OF ENERGY, MATERIAL, AND INSTRUMENTATION TECHNOLOGY
Journal Webpage https://jemit.fmipa.unila.ac.id/
Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol 2. No. 3, 2021
Fauza dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 3, 2021
tekanan tabung baja atau yang sering disebut dengan autoclave . Hidrotermal bekerja dengan proses tekanan untuk menghasilkan pengkristalan tunggal (Morey, 1953).
Keuntungan utama sintesis hidrotermal ini bila dibandingkan dengan proses lain adalah kemampuannya untuk membentuk kristalinitas senyawa yang baik , sehingga tidak diperlukan lagi proses perlakuan panas  pada  suhu yang lebih tinggi. Selain itu, reaksi ini berlangsung cukup cepat dengan pengontrolan kristalinitas, ukuran kristal, kemurnian, dan proses pembuatan yang mudah karena hanya memainkan suhu dan waktu sintesis (Ortiz-Landeros et al., 2012).
Pada penelitian sintesis nano ZnO dengan menggunkan metode hidrotermal, beberapa diantaranya ada yang melakukan variasi waktu untuk melihat bagaimana pengaruh waktu terhadap sifat nano ZnO tersebut. Hasil yang diperoleh  pada  beberapa  penelitian  menggunakan  variasi  waktu  dapat  menghasilkan  fasa  stuktur  hexagonal wurtzite. Dalam penelitian Hossary (2018) (Hossary et al., 2018) dengan mensintesis nano ZnO menggunakan metode hidrotermal, dengan variasi waktu yang digunakan 4; 8; 12; dan 18 jam. Bahan awal yang digunakan adalah bahan prekursor Zn(NO 3 ) 2 . 6H 2 O (zink nitrat heksahidrat),  surfaktan NaOH (natrium hidroksida), air suling, dan etanol. Kemudian dihidrotermal menggunakan suhu 75 ℃ dengan variasi waktu 4; 8; 12; dan 18 jam. Selanjutnya larutan dibilas dengan air suling ganda dan etanol, lalu dikeringkan pada suhu 100 ℃ selama 3 jam. Hasil yang diperoleh adalah  struktur  heksagonal,  nanopartikel  ZnO  yang  memiliki  koefisien  absorpsi  yang  relatif  tinggi  dan  dapat digunakan pada aplikasi fotovoltaik.
Pada artikel ini akan dibuat ZnO menggunakan metode hidrotermal dengan variasi NaOH 1; 2; 3 dan 4 gram. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variasi NaOH terhadap struktur dan morfologi nano ZnO serta mengetahui fasa dan ukuran partikel nano ZnO yang terbentuk.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  bahan  awal  zink  nitrat  tetrahidrat  (Zn(NO 3 ) 2 .  4H 2 O)  (Sigma  Aldrich),  natrium hidroksida  (NaOH) 97%  (Merck),  air  suling,  dan  etanol  (C2H5OH)  (Merck).  Untuk  mendapatkan  nano  ZnO  harus melakukan  beberapa  tahapan  di  antaranya  sintesis  ZnO,  pengeringan,  uji  karakterisasi  menggunakan  XRD  dan SEM.
Proses sintesis ZnO dilakukan dengan pembuatan larutan menggunakan bahan zink nitrat tetrahidrat sebesar 2,61  gram  dan  aquabides  sebanyak  2  ml.  Kemudian  membuat  variasi  larutan  NaOH  seperti  pada Tabel  1 dan aquabides sebanyak 20 ml. Setelah itu, kedua larutan tersebut di campurkan dan di stirrer selama 2 jam
Tabel 1. Variasi Sampel NaOH. Sampel Zn(NO 3 ) 2 .4H 2 O (gr) NaOH (gr) A 2,61 1 B 2,61 2 C 2,61 3 D 2,61 4
dengan  kecepatan  900  rpm.  Larutan  di  masukan  ke  dalam  teflon  dan  dimasukkan  dalam  autoclave  untuk melakukan metode hidrotermal dengan suhu 100 ℃ selama 8 jam. Selanjutnya autoclave di diamkan pada suhu ruang selama 24 jam untuk proses pendinginan lalu larutan dibilas menggunakan air suling dan etanol. Kemudian endapan dikeringkan pada suhu 100 ℃ selama 3 jam.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Karakterisasi  XRD  dilakukan  untuk  mengetahui  fasa  dan  struktur  kristal  pada  serbuk  ZnO.  Data  yang diperoleh  ialah  hubungan  antara  intensitas  dengan  nilai  sudut  2  theta  (2 θ )  yang  disajikan  dalam  bentuk difraktogram. Difraktogram tersebut memiliki puncak-puncak difraksi sebagai ungkapan fasa dan struktur kristal. Panjang gelombang yang digunakan yaitu 1,54059 Å yang dioperasikan dengan tegangan 40 kV dan kuat arus 30 mA. Rentang puncak sudut 2 θ yang digunakan adalah 15° sampai 90° dengan ukuran langkah sebesar 0,020° dan scan time selama 10°/menit. Gambar 1 menunjukkan difaktogram XRD sintesis ZnO. Terlihat bahwa pola XRD yang diperoleh sesuai dengan struktur heksagonal kristal ZnO dimana fasa yang muncul ialah wurtzite dengan grup ruang  yaitu  P63MC  menurut  difraktogram  standar  ICSD  065119  PDF Card No.  01-079-0205  (Albertson,  J., Abrahams, S. C. and Kvick, 1989). Tidak terlihat ada puncak lain dari fasa yang diamati, hal ini membuktikan bahwa nanopartikel ZnO yang terbentuk hanyalah fasa wurtzite. Dalam Gambar 1 (a) merupakan sampel dengan NaOH 1 gram, Gambar 1 (b) merupakan sampel dengan NaOH 2 gram, Gambar 1 (c) merupakan sampel dengan NaOH 3 gram dan Gambar 1 (d) merupakan sampel NaOH 4 gram.
Digunakannya pangkalan data ini karena memilki puncak yang paling sesuai antara hasil penelitian dengan standar.  Untuk  dapat  melihat  besarnya  ukuran  suatu  partikel  pada  hasil  XRD  diperlukan  perhitungan  yang didasarkan oleh persamaan Scherrer sebagai berikut:
𝐿 = 𝑘 𝜆 𝐵 𝐶𝑜𝑠 𝜃 (1)
dengan L adalah ukuran partikel suatu kristal, B adalah lebar puncak pada FWHM, dan k adalah konstanta yang bernilai 0,94 . Dalam rumus Scherrer ini satuannya adalah radian. Bila data difraksi masih diantara sudut 2θ dan  intensitas,  maka  FWHM  satuannya  adalah  derajat  (°)  dan  satuan  derajat  ini  harus  dirubah  menjadi  radian dimana 1° sebesar 0,01745.
Fauza R, Manurung P, dan Yulianti Y, Efek NaOH pada Pembentukan Nano ZnO Metode Hidrotermal, Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology , Vol. 2 No. 3, 2021
Gambar 1. Difragtogram XRD sintesis ZnO. Panjang gelombang Sinar-X =1,54059 Å . Sudut difraksi 2 θ tertinggi hasil difragtogram beserta lebar penuh pada setengah maksimal atau Full Widht at Half Maximum (FWHM) dan hasil perhitungan ukuran suatu partikel tersebut disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Puncak tertinggi sudut 2θ dan ukuran partikel.
Sampel 2θ (°) FWHM (°) Ukuran Partikel (nm) A 36,40 0,2165 39 B 36,26 0,2165 39 C 36,28 0,1574 53 D 36,43 0,2362 35
Secara umum variasi NaOH tidak membuat puncak difraksi bergeser, semua puncak konsisten pada sudut yang relatif sama sesuai dengan standar ICSD. Berdasarkan penelitian Nurbayasari et al (2017) (Sari et al., 2017) metode reduksi dengan penambahan ekstrak rumput laut hijau dan menggunakan variasi pH memperoleh puncak pada nilai sudut (2θ) dimana puncak tertinggi berada pada sudut 2θ sebesar 36,26°. Sedangkan pada hasil penelitian dengan menggunakan variasi NaOH puncak nilai sudut (2θ) yang diperoleh mengalami sediki t pergeseran yaitu pada sampel A dan D yang be rgeser sekitar 0,26° memiliki kesamaan pada puncak sudut 2θ sebe sar 36,26° terjadi pada sampel B dan C. Hal ini disebabkan oleh faktor membesarnya suatu volume, nilai parameter a = b, c dan ukuran partikel yang bertambah. Hasil XRD yang diperoleh mengalami pergeseran pada puncak difraksi.
Hal yang menarik dari penelitian ini adalah seiring penambahan NaOH tidak terjadinya kemunculan fasa baru dan  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  penambahan  NaOH  tidak  memunculkan  fasa  baru  dengan  metode hidrotermal ini.
Selanjutnya  dilakukan  analisis  kuantitatif,  dengan  melakukan  refinement  data  XRD  menggunakan  metode Rietveld  dan  perangkat  lunak  Rietica.  Model  kristal  hasil  penghalusan  menggunakan  metode  Rietveld  dengan parameter fasa yang digunakan yaitu parameter menurut penelitian Sawada et al (1996) (Sawada et al., 1996) dimana nilai 𝑎 = 𝑏  ≠ 𝑐 sebesar 3,2523 dan 5,2096, begitupun dengan 𝛼 = 𝛽 ≠ 𝛾 sebesar 90° dan 120°, hasil penghalusan disajikan dalam Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 sampel D memiliki kesamaan ukuran partikel seperti yang dikatakan dalam penelitian Nithiya et  al (2015)  (Nithiya  et  al.,  2015)  ukuran  kristal  pada  sampel ZnO  yang  diperoleh  menggunakan  metode poliol, dengan proses sintesis yang berlangsung selama 5 jam pada suhu 100 ℃ .
Fauza dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 3, 2021
(a)
(b) (c) (d)
Gambar 2. Hasil penghalusan metode Rietveld (a) NaOH 1 gr (b) NaOH 2 gr (c) NaOH 3 gr (d) NaOH 4 gr.
Tabel 3. Parameter refinement data XRD ZnO. Sampel R wp R p R exp GOF R B A 12,81 9,15 9,60 1,781 4,85 B 11,75 7,88 9,63 1,488 4,85 C 12,08 8,03 9,70 1,552 2,10 D 12,43 8,40 9,84 1,597 2,56
Setelah  melakukan  penghalusan  dengan  metode  Rietveld  yang  menghasilkan  file  output  berupa  parameter 𝑅 𝑃 , 𝑅 𝑊𝑃 , 𝑅 𝑒𝑥𝑝 kurang dari 20% dan GOF kurang dari 4% sehingga nilai ini memenuhi standar metode Rietveld, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3 hasil parameter refinement . Salah satu output refinement adalah diperolehnya sel parameter, berikut merupakan grafik antara sel parameter a = b dan c yang disajikan pada Gambar 3.
(a) (b)
Gambar 3. (a) Sel parameter a = b; (b) Sel parameter c.
Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa grafik sel parameter pada fasa wurtzite, karena sel parameter kisi a = b ≠ c. Nilai parameter kisi yang digunakan yaitu dari ICSD 44058 dimana sel parameter a = 3,2524 Å dan parameter c = 5,2096 Å . Terlihat jelas bahwa sel parameter a = b relatif sama dalam semua variasi penambahan NaOH. Pada sumbu c terlihat bahwa ada perubahan meskipun sedikit.
Dalam penelitian ini hasil parameter yang memiliki kesamaan dengan ICSD terjadi pada  sampel a yaitu a = 3,2524 Å dan c = 5,2097 Å , semakin variasi NaOH bertambah maka sel parameter a dan c mengalami penurunan selisih hingga radius 0,0018 Å pada nilai a dan pada parameter c mengalami penurunan selisih hingga 0,0031 Å . Hal ini berarti bahwa semakin bertambahnya NaOH semakin berpengaruh pada perubahan sel parameter dalam ZnO.

## Analisis Scanning Electron Microscopy (SEM)
Untuk  mengetahui  morfologi  dan  ukuran  partikel  pada  sampel  ZnO  yang  bervariasi  dibutuhkannya karakterisasi  SEM.  Pada  saat  menganalisis  SEM  diperlukan  perangkat  lunak  untuk  mengolah  data  hasil  SEM tersebut,  dan  perangkat  lunak  yang  digunakan  ialah  ImageJ  dengan  versi  64-bit  Java  1.8.0_172.  Hasil  gambar morfologi dari sampel A ditunjukkan pada Gambar 4 .
Fauza R, Manurung P, dan Yulianti Y, Efek NaOH pada Pembentukan Nano ZnO Metode Hidrotermal, Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology , Vol. 2 No. 3, 2021
Gambar 4. Morfologi sampel A.
Gambar 5. Morfologi sampel C.
Berdasarkan Gambar 4 hal yang menarik dari morfologi ini adalah morfologi partikel menunjukkan butir yang sedikit  lebih  kecil  dan  bentuk  butir  yang  cenderung  membentuk  kepingan  kayu.  Dengan  nilai  rata-rata  yang diperoleh sebesar 67  ± 3 nm. Selanjutnya SEM sampel C disajikan pada Gambar 5 . Berdasarkan Gambar 5 hal yang menarik ke morfologi ini adalah seiring naiknya NaOH maka morfologi partikel menunjukkan butir yang sedikit lebih kecil dan bentuk butir yang cenderung membentuk butir batang heksagonal. Dan hal ini sesuai dengan penelitian Alfarisa et al (2017) (Alfarisa, 2018) mengungkapkan bahwa bentuk partikel ZnO yang diperoleh yaitu berbentuk batang heksagonal. Nilai rata-rata yang diperoleh sebersar 76  ± 6 nm.

## 4. Kesimpulan
Telah berhasil terbentuk Nano Zinc Oxide (ZnO) murni menggunakan metode hidrotermal dengan variasi NaOH dan struktur yang dihasilkan adalah heksagonal serta bentuk morfologi yang dihasilkan berupa kepingan kayu dan tabung heksagonal. Fasa yang terbentuk ialah fasa Wurtzite , dengan puncak terting gi berada pada 2θ dengan variasi 4 gram sebesar 36,43°, ukuran partikel sebesar 35 nm. Pada SEM dengan variasi NaOH 1 gram memperoleh rata-
Fauza dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 3, 2021
rata ukuran partikel sebesar 67 ± 3 nm, sedangkan pada variasi NaOH 3 gram memperoleh rata-rata ukuran partikel sebesar 76 ± 6 nm.

## 5. Daftar Pustaka
Anonymous.  An Overview On Uses Of Zinc Oxide Nanoparticles .
Albertson, J., Abrahams, S. C. and Kvick, A. (1989). Section B: Structural Science. Acta Crystallographica .
Alfarisa, S. (2018). Sintesis Struktur Mikro - Nano ZnO Menggunakan Metode Hidrotermal Sederhana Bersuhu Rendah . July , 23–26. Council, S. P. (2007). Nanotechnology White Paper . February .
Darajat, S., Aziz, H., & Alif, A. (2015). Seng Oksida (ZnO) Sebagai Fotokatalis Pada Proses Degradasi Senyawa Biru Metilen. Jurnal Riset Kimia , 1 (2), 179. https://doi.org/10.25077/jrk.v1i2.72
Dengyuan, H. and Xiaoping, Z. (2005). An Overview on Uses of Zinc Oxide Nanoparticles. Rf Magnetron Sputtering .
Hong, R. Y., Feng, B., Chen, L. L., Liu, G. H., Li, H. Z., Zheng, Y., & Wei, D. G. (2008). Synthesis, characterization and MRI application of dextran-coated Fe3O4 magnetic nanoparticles. Biochemical Engineering Journal , 42 (3), 290–300.
https://doi.org/10.1016/j.bej.2008.07.009
Hossary, F. M. El, El-rahman, A. M. A., & Abdelhamidshahat, M. (2018). Low Hydrothermal Temperature Synthesis and Characterization of ZnO Low Hydrothermal Temperature Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles . May .
Khan, F. M., Hamedullah, M., Ejaz, A. H. A., Lohani, A. M. B., Khan, R. H., Alam, M. M., dan Khan, W. (2014). Nanopartikel ZnO Berbentuk Bunga  yang  Disintesis  dengan  Pendekatan  Baru  pada  Suhu  Hampir  Ruang  dengan  Sifat  Antibakteri  dan  Antijamur. Journal International Nano Medichine , 9 , 853–864. Lauterwasser, C. (2006). Opportunities and risks of Nanotechnologies . Allianz AC.
Lee, S., Jeong, S., Kim, D., Hwang, S., Jeon, M., & Moon, J. (2008). ZnO nanoparticles with controlled shapes and sizes prepared using a simple polyol synthesis. Superlattices and Microstructures , 43 (4), 330–339. https://doi.org/10.1016/j.spmi.2008.01.004
Morey,  G.  W.  (1953).  Hydrothermal  Synthesis. Journal  of  the  American  Ceramic  Society , 36 (9),  279–285.  https://doi.org/10.1111/j.1151- 2916.1953.tb12883.x
Nithiya, P., Chakra, C. H. S., & Ashok, C. (2015). Synthesis of TiO2 and ZnO Nanoparticles by Facile Polyol Method for the Assessment of Possible Agents for Seed Germination. Materials Today: Proceedings , 2 (9), 4483–4488. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2015.10.056
Ortiz-Landeros,  J.,  Gómez-Yáñez,  C.,  López-Juárez,  R.,  Dávalos-Velasco,  I.,  &  Pfeiffer,  H.  (2012).  Synthesis  of  advanced  ceramics  by hydrothermal crystallization and modified related methods. Journal of Advanced Ceramics , 1 (3), 204–220. https://doi.org/10.1007/s40145-012-0022-0
Sari, R. N., Saridewi, N., & Shofwatunnisa, S. (2017). Biosynthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles with Extract of Green Seaweed Caulerpa sp. Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada , 19 (1), 17. https://doi.org/10.22146/jfs.24488
Sawada, H., Wang, R., & Sleight, A. W. (1996). An electron density residual study of zinc oxide. Journal of Solid State Chemistry , 122 (1), 148–150. https://doi.org/10.1006/jssc.1996.0095
Ui, F. T. (2011). Universitas Indonesia Karakterisasi Nanopartikel ZnO Hasil Sintesis Dengan Metode Presipitasi dan Perlakuan Pra- Depok .
Zhai, Y., Hunting, E. R., Wouterse, M., Peijnenburg, W. J. G. M., & Vijver, M. G. (2017). Importance of exposure dynamics of metal-based nano-ZnO, -Cu and -Pb governing the metabolic potential of soil bacterial communities. Ecotoxicology and Environmental Safety , 145 , 349–358. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.07.031
Zhang, Q., Yu, K., Bai, W., Wang, Q., Xu, F., Zhu, Z., Dai, N., & Sun, Y. (2007). Synthesis, optical and field emission properties of three different ZnO nanostructures. Materials Letters , 61 (18), 3890–3892. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2006.12.064